実験：
 供試材の化学成分は、Fe-0.1mass%Cを検討していたが、変態速度が大きく、想定以上に熱揺らぎの影響が大きいことが判明したため為、等温保持でγからαに変態が生じる比較的変態速度が小さなFe-1.4C-2.0Si(mass%)とした。アーク溶解により2mm径の球に加工した試料に下方からガスを吹きつけて浮遊させ、CO2レーザーにより加熱し、加熱雰囲気はHeガス中とした。室温から、レーザーの出力を変えて加熱し、約40℃/sで840℃付近まで昇温した。回折パターンを逐次観測し、γ単相化を確認したのち、約50℃/sで400℃付近まで降温した。その後450℃を目標に、α相への変態が完了するまで保持した。温度の揺らぎは350～500℃の範囲であった。実験はBL04B2で実施し、入射X線は、Si単結晶{220}で単色化した放射光を用いた。その際、Si440の高調波も含まれており、Si220が61keV相当、Si440が122keV相当である。試料を透過したX線は60keVと120keVの2波長同時測定が可能なハイブリッドCdTe二次元検出器で観測した。これにより検出器を走査することなく、広いq空間を同時に観測できる。変態速度が小さいため、回折パターン取得の露光時間は500msとし、データ処理の時間を含めると1枚の回折パターン取得に要する時間は約1sであった。得られた二次元回折パターンはCeO2粉末を用いて測定した標準パターンをもとに検出器の角度を補正した。また検出器の不感ピクセルによるノイズを取り除くためマスキング処理を施してから1次元プロファイルへ変換した。これらの解析には画像解析ソフトDAWN SCIENCEを用いた。α相とγ相の体積分率の解析は全パターンフィッティングにより、参照強度比（Reference Intensity Ratio: RIR）法によって実施した。さらに、測定後の試料は断面をナイタール腐食して光学顕微鏡観察を実施した。

カテゴリ: 物理
質問: CO2レーザーにより室温30℃から830℃まで加熱したとき、時間は何秒かかりましたか？
回答: CO2レーザーにより約40℃/sで830℃まで加熱したので、(830-30)/40=20より、時間は20秒かかりました。